l54 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dims la masse, sans pouvoir jamais boucher le tube inférieur de l'appareil. 

 Il existe deux modèles de ces soupapes, l'une qui est démontable et dont 

 on peut en quelques instants remplacer le flotteur au cas où il viendrait à 

 se détériorer, l'autre qui est d'une seule pièce. L'un ou l'autre de ces 

 modèles se recommande suivant que l'on a à évaporer des solutions nui- 

 sibles ou non à la membrane. 



CHIMIE MINÉRALE. — Reclijication à une Note sur l'oxyde salin de nickel. 



Note de M. H. Bacbigny. 



N'ayant pu me procurer le Mémoire original de Bellucci et Clavari sur 

 Y oxyde supérieur de nickel, je me suis fié, pour son contenu, à la traduction 

 qu'en a donnée le Cheinisches Centralblatl. Par l'envoi que Bellucci et Cla- 

 vari me font de leur publication, je constate que le texte allemand énonce 

 des faits qui ne sont pas exprimés dans le travail des savants italiens. 



Ma Note aux Comptes rendus du 26 décembre 190.5 (p. i23o), faite pour 

 affirmer l'existence formelle de l'oxyde salin de nickel, ne peut donc plus 

 être opposée à Bellucci et Clavari, ces auteurs discutant dans leur Mémoire 

 seulement la constitution de cet oxyde sans en nier l'existence. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le siliciure de cuivre et sur un noweau mode de 

 formation du silicium soluble dans l'acide /luorhydriqae.^ote àeM. Paul 

 Lebeau, présentée par M. H. Moissan. 



Dans une précédente Communication {' ) nous avons reconnu que la 

 limite de combinaison du cuivre et du silicium dans un cuprosiliciuni indus- 

 triel renfermant de 5o à Go pour 100 de silicium total ne dépassait pas 

 10 pour 100, et semblait correspondre à la production d'un composé défini 

 ayant pouribrmule SiCu'. Nous avons recherché quelle influence pouvaient 

 avoir la vitesse du refroidissement d'un mélange fondu de cuivre et de 

 silicium, et aussi la teneur en silicium total, sur cette limite de siliciuration. 



Influence de la vitesse de refroidissement. — Un mélange formé de parties égales 

 de silicium cristallisé très lin et de cuivre réduit pur. est fondu au four électrique dans 

 un creuset de charbon. Dans une première expérience, on solidifie lirusfpieiuenl le pro- 



(') Paul Ledeai;, Comptes rendus, t. C\L1. 1900, p. 8S9. 



